## Jurnal Teknik Kimia USU
Vol. 08, No. 2, September 2019 | 72-78 ISSN : 2337-4888
Homepage : https://talenta.usu.ac.id/jtk
ISSN : 2337-4888 JURNAL TEKNIK KIMIA - USU Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara
Aktivasi Bottom Ash dari Pembakaran Batubara untuk Menurunkan Kandungan Senyawa Fosfat dalam Air

## Bottom Ash Activation From Coal Combustion to Reduce Phosphate on the Water
Fatimah, Budi Pratama Tarigan*, Alfikri Ramadhan Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara Jalan Almamater Kampus USU, Medan, 20155, Indonesia
*Email : buditarigan07@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh aktivasi bottom ash dengan NaOH terhadap struktur morfologi dan kandungan unsur yang terdapat pada bottom ash serta melihat pengaruh aktivasi terhadap penjerapan  kandungan senyawa fosfat dalam air oleh bottom ash . Bottom ash dari hasil pembakaran batubara PT SOCIMAS telah diaktivasi dengan NaOH dan telah digunakan untuk mengadsorpsi  fosfat. Fosfat yang digunakan dalam bentuk KH 3 PO 4 . Bottom ash terlebih dahulu dikarakterisasi dengan SEM- EDS untuk melihat struktur morfologi beserta kandungan unsur yang terdapat pada bottom ash . Variasi massa bottom ash yang digunakan adalah (1, 2, dan 3 gram), dan ukuran partikel (50-70 mesh, 70-110 mesh,  dan  110-140  mesh).  Proses  aktivasi  berlangsung  selama  5  jam  menggunakan  NaOH  3  M, kemudian dicuci hingga pH 7. Bottom ash teraktivasi kemudian di karakterisasi kembali dengan SEM- EDS untuk memastikan zat pengotor yang terdapat pada bottom ash berkurang. Selanjutnya bottom ash digunakan untuk mengadsorpsi fosfat dengan variasi waktu 20, 40, dan 60 menit. Kapasitas adsorpsi yang paling efektif (6,39 mg/g) yaitu pada menit ke-20 dengan ukuran partikel 110-140 mesh dan massa bottom ash 1 gram. Model isoterm Freundlich dan Langmuir digunakan untuk menggambarkan isoterm adsorpsi ion fosfat oleh bottom ash . Berdasarkan data yang telah didapat, model isoterm yang sesuai untuk penelitian ini adalah model isoterm Freudlich (R 2 = 0,9721) dan Langmuir (R 2 = 0,9505)
Kata kunci: adsorpsi, aktivasi, bottom ash , NaOH

## Abstract
This study aims to look at the effect of bottom ash activation with NaOH on the morphological structure and content of the elements contained in bottom ash and see the effect of activation on the absorption of phosphate compounds in water by bottom ash. Bottom ash from PT SOCIMAS coal combustion has been  activated  with  NaOH  and  has  been  used  to  adsorb  phosphate.  Phosphate  used  in  the  form  of KH 3 PO 4 . Bottom ash was first characterized by SEM-EDS to see the morphological structure and the element content contained in the bottom ash. Bottom ash mass variations used are (1, 2, and 3 grams), and particle size (50-70 mesh, 70-110 mesh, and 110-140 mesh). The activation process lasts for 5 hours using 3 M NaOH, then washed to pH 7. The bottom ash is activated then characterized again with SEM-EDS to ensure the impurities present in the bottom ash are reduced. Furthermore, bottom ash is used  to  adsorb  phosphate  with time  variations of  20,  40,  and  60  minutes.  The  most  effective adsorption  capacity  (6.39  mg  / g) is at the  20th  minute  with  a  particle  size  of  110-140  mesh  and a bottom  ash  mass  of  1  gram.  The  Freundlich  and  Langmuir  isotherm  model  is  used  to  describe  the phosphate ion adsorption isotherm by the bottom ash. Based on the data obtained, the isotherm model suitable for this research is the Freudlich (R 2 = 0.9721) and Langmuir (R 2 = 0.9505) isotherm model.
Keywords : adsorption, activation, bottom ash, NaOH

## Pendahuluan
Keberadaan  fosfat  dengan range lebih  dari 0,01-0,1  mg/l  di  dalam  badan  air  dapat  memicu proses  eutrifikasi  yang  akan  menyebabkan berkurangnya  penetrasi  sinar  matahari  ke  dalam badan  air  pada  siang  hari  sehingga  proses fotosintesis  tumbuhan  di  dasar  air  yang  akan menghasilkan oksigen juga berkurang [7].
Fenomena  eutrofikasi  dapat  juga  memicu pertumbuhan alga dan mikroorganisme sehingga
keadaan  perairan  menjadi  berwarna  hijau,  keruh, berbau tidak sedap dan menurunkan kadar oksigen [11].  Terdapat  beberapa  cara  yang  telah  berhasil untuk menurunkan kadar fosfat di dalam badan air yaitu biological treatment [16], chemical presipitation [33], struvite  formation [4], membrane  processing [8],  dan  adsorpsi  [22,
23].  Metode  adsorpsi  mempunyai  beberapa kelebihan dibandingkan dengan metode yang
lain yaitu pengerjaannya yang simpel, murah, dan efisiensi nya tinggi [1].
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat pengaruh  aktivasi bottom  ash dengan  NaOH terhadap struktur morfologi dan kandungan unsur yang  terdapat  pada bottom  ash serta  melihat pengaruh aktivasi terhadap penjerapan kandungan senyawa fosfat dalam air oleh bottom ash. Bottom ash yang digunakan pada penelitian ini yaitu dari pembakaran batubara PT. SOCIMAS. Bottom ash dipilih  sebagai  adsorben  pada  penelitian  ini karena memiliki ukuran partikel, luas permukaan dan  porositas  yang  tinggi  membuatnya  menjadi pilihan  yang  baik  untuk  digunakan  sebagai adsorben [9]. Bottom ash memiliki kandungan Si dan  Al  yang  cukup  besar  sehingga  membuat bottom  ash mempunyai  sifat  yang  mirip  dengan zeolit  atau  adsorben  [29].  Beberapa  penelitian sebelumnya  telah  menggunakan bottom  ash sebagai  adsorben  dan  nilai  efisiensi  penjerapan nya  tinggi :  80%  [19],  82,311%  [29]  dan 85,5% [9].

## Teori
Bottom  ash memiliki  ukuran  partikel,  luas permukaan dan porositas yang tinggi membuatnya menjadi  pilihan  yang  baik  untuk  digunakan sebagai  adsorben  [19]. Bottom  ash memiliki kandungan Si dan Al yang cukup besar sehingga membuat bottom ash mempunyai sifat yang mirip dengan zeolit atau adsorben [9].
Proses  aktvivasi  adsorben  dapat  dilakukan dengan  2  cara.  Cara  yang  pertama  yaitu  secara fisika  melalui  proses  pemanasan  yang  bertujuan agar  kandungan  air  yang  terdapat  didalam  pori- pori adsorben dapat teruapkan, sehingga meningkatkan  luas  permukaan  [18].  Cara  yang kedua  yaitu  secara  kimia  melalui  proses penambahan suatu asam (seperti H 2 SO 4 , HF, dan HCl)  dan  penambahan  basa  (NaOH  atau  KOH) yang  bertujuan  untuk  membersihkan  permukaan pori-pori adsorben, menghilangkan logam pengotor serta memperbanyak pori-pori adsorben [30].
Adsorpsi adalah fenomena fisik yang terjadi antara  molekul-molekul  fluida  (gas  atau  cair) yang  dikontakkan  dengan  suatu  permukaan padatan. Adsorpsi adalah proses dimana molekul- molekul  fluida  menyentuh  dan  melekat  pada permukaan  padatan  [15].  Berikut  ini  merupakan faktor-faktor  yang  mempengaruhi  adsorpsi  yaitu [2].
1. Jenis  adsorbat,  dapat  ditinjau  dari  ukuran molekul adsorbat dan polaritas molekul adsorbat.
2. Sifat  adsorben,  dapat  ditinjau  dari  luas permukaan, temperatur dan tekanan.
Mekanisme  adsorpsi  dapat  digambarkan oleh model isoterm. Di penelitian ini digunakan
model  isoterm  Langmuir  dan  Freundlich  untuk menentukan  mekanisme  adsorpsi  fosfat  oleh bottom ash .
a) Isoterm adsorpsi Langmuir
Isoterm  Langmuir  dapat  diturunkan  secara teoritis  dengan  menganggap  bahwa  hanya sebuah adsorbsi tunggal yang terjadi. Adsorbsi tersebut disebut adsorbsi terlokalisasi, artinya molekul-molekul zat hanya dapat diserap pada tempat-tempat  tertentu  dan  panas  adsorbsi tidak  tergantung  pada  permukaan  yang tertutup  oleh  adsorben.  Isoterm  adsorbsi Langmuir  digunakan  untuk  menggambarkan adsorbsi kimia.
b) Isoterm adsorpsi  Freundlich
Persamaan  adsorbsi  Freundlich  diturunkan secara  empirik  dan  berlaku  untuk  gas  yang bertekanan rendah. Isoterm adsorbsi terjadi pada beberapa lapis dan ikatannya tidak kuat [5].
Metodologi Penelitian Pengumpulan Bahan Baku Bottom ash didapatkan dari PT. SOCIMAS. Bottom ash kemudian diayak dengan ukuran 20- 50 mesh sebelum diaktivasi.

## Proses Aktivasi
30 g Bottom ash yang telah diayak kemudian di  aktivasi  dengan  larutan  250  ml  NaOH  3  M selama  5  jam  pada  suhu  90°C.  Proses  aktivasi menggunakan alat hot plate, magnetic stirrer dan beaker glass . Setelah itu bottom ash dicuci hingga pH  nya  netral  (7  ±  6,8),  kemudian  dikeringkan pada oven hingga  kadar  airnya  konstan.  Setelah itu bottom ash diayak dengan ukuran 50-70 mesh, 70-110 mesh, dan 110-140 mesh.

## Proses Adsorpsi
Bottom ash dengan variasi massa (1, 2, dan 3 gram)  dan  ukuran  (50-70,  70-110,  dan  110-150 mesh)  dimasukkan  ke  dalam beaker  glass dan ditambahkan  500  ml  larutan  fosfat  10  mg/l kemudian diaduk dengan stirrer selama 15 menit. Setelah  diaduk,  filtrat  diambil  sesuai  dengan variasi waktu kontak nya (20, 40, dan 60 menit).

## Analisa Komposisi dan kuantitas kadar fosfat
Bottom ash sebelum dan sesudah aktivasi di analisa  dengan Scanning  Electron  Microscope- Energy  Dispersive  Spectroscopy (SEM-EDS) untuk melihat struktur morfologi dan mengetahui komposisi  unsur  dari bottom  ash .  Untuk mengetahui  kuantitas  kadar  fosfat  pada  filtrat maka digunakan analisa spektofometer Uv-Vis.
Hasil
Karakterisasi Scanning  Electron  Microscope- Energy  Dispersive  Spectroscopy (SEM-EDS) Bottom Ash Batubara Hasil  karakterisasi  SEM-EDS bottom  ash dapat dilihat pada gambar 1 (a) sebelum aktivasi dan  (b)  sesudah  aktivasi,  sedangkan  hasil  EDS dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Hasil Analisa EDS Bottom Ash Sebelum dan Sesudah Aktivasi No. Unsur Persentase (%) Sebelum Aktvasi Sesudah Aktivasi 1 O 47,67 45,74 2 Si 19,59 17,82 3 Al 8,58 7,87 4 Br 15,13 15,61 5 K 0,61 - 6 Ca 1,49 6,24 7 Na 2,07 4,23 8 Fe 3,08 - 9 Mg 1,08 - 10 Ti 0,70 - 11 C - 2,49
Dari  Tabel  1  dapat  dilihat  bahwa  unsur  Si dan Al pada bottom ash sesudah aktivasi berubah. Sebelum  aktivasi,  kandungan  unsur  Si  dan  Al yaitu  19,59%  dan  8,58%  sedangkan  sesudah aktivasi 17,82% dan 7,87%. Hal  ini disebabakan terjadinya pelarutan silika  yang  merupakan salah satu  unsur  pada bottom  ash ketika  diaktivasi dengan  NaOH  [10].  Pelarutan  silika  akan menyebabkan  perubahan  struktur  zeolit  serta berkurangnya  silika  dalam  kerangka  zeolit sehingga  rasio  Si/Al  menurun  [20].  Penurunan rasio  Si/Al  ini  dapat  menyebabkan  kapasitas adsosrpsi semakin tinggi [6].
Gambar  1  menunjukkan  hasil  analisa  SEM bottom ash sebelum aktivasi sedangkan gambar 2 menunjukkan  hasil  analisa  SEM bottom  ash sesudah  aktivasi.  Dari  kedua  gambar  tersebut dapat  dilihat  bahwa  telah  terjadi  perubahan struktur  morfologi  pada  gambar  2  ( bottom  ash sesudah  aktivasi).  Pada  gambar  2  terlihat  bahwa unsur-unsur pengotor yang sebelumnya menyelimuti bottom ash sudah semakin berkurang.  Dari  gambar  1  tidak  terlihat  adanya pori-pori  sedangkan  pada  gambar  2 terlihat  jelas pori-pori  nya  terbuka.  Aktivasi  adsorben  dengan NaOH membuat pori-pori adsorben lebih banyak, struktur  nya  semakin  kasar,  serta  membuat kapasitas adsorpsinya semakin besar [3; 26].
Pengaruh Ukuran Partikel Terhadap Penjerapan Konsentrasi Fosfat
8 6
4
Gambar 1. Hasil Analisa SEM Bottom Ash Sebelum
Aktivasi
Gambar 2. Hasil Analisa SEM Bottom Ash Sesudah Aktivasi 2 20
40 60 Waktu Kontak (menit)
ukuran 50-70 mesh ukuran 70-110 mesh ukuran 110-140 mesh

## Gambar 3. Grafik Penjerapan Fosfat dengan Berat Adsorben 3 gram
Semakin kecil ukuran partikel maka semakin besar  konsentrasi  fosfat  yang  terjerap.  Hal  ini disebabkan karena semakin kecil ukuran partikel maka  luas  permukaan  adsorben  semakin  besar sehingga  semakin  banyak  adsorbat  yang terjerap [27;28]. Oleh karena itu pada penelitian ini ukuran partikel  yang  lebih  banyak  menjerap konsentrasi fosfat yaitu pada ukuran partikel 110-140 mesh.
K o n se n tr as i F o sf at Y a n g T e rj e ra p ( m g /l )
6.73 6.52 6.74 6.59  6.8 6.07 6.22 6.29 6.41
Pengaruh Berat Adsorben Terhadap Penjerapan Konsentrasi Fosfat
8 6 4
2
0
daya jerap adsorben akan terus meningkat hingga adsorben mencapai kesetimbangan dan tidak bisa menjerap adsorbat lagi.
8.00 6.00
4.00
20
40 60 Waktu Kontak (menit)
berat 1 gram berat 2 gram berat 3 gram Gambar 4. Pengaruh Berat Adsorben Terhadap
2.00
0.00 20 40 60 Waktu Kontak (menit)

## Pejerapan Konsentrasi Fosfat dengan Ukuran Partikel 110-140 Mesh
Semakin  besar  berat  adsorben  maka penjerapannya  semakin  meningkat.  Hal  ini disebabkan  ketika  bertambahnya  berat  adsorben maka bertambah juga sisi aktif dari adsorben yang akan  mengikat  adsorbat.  Hal  ini  juga  telah dibuktikan oleh Dakiky et al., (2002), Acharya et al., (2009), Onundi et al., (2010). Oleh karena itu pada  penelitian  ini  massa  adsorben  yang  lebih banyak  menjerap  konsentrasi  fosfat  yaitu  pada massa adsorben 3 gram.

## Pengaruh Waktu Kontak Terhadap Daya
Jerap Adsorben
ukuran 50-70 mesh ukuran 70-110 mesh
ukuran 110-140 mesh
Gambar 6. Pengaruh Waktu Kontak Terhadap Daya Jerap Adsorben dengan Berat Adsorben 2 gram
8.00 6.00 4.00
2.00 0.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 20 40 60 Waktu Kontak (menit) ukuran 50-70 mesh ukuran 70-110 mesh ukuran 110-140 mesh 20 40 60
Waktu Kontak (menit) ukuran 50-70 mesh
ukuran 70-110 mesh
ukuran 110-140 mesh
Gambar 7. Pengaruh Waktu Kontak Terhadap Daya Jerap Adsorben dengan Berat Adsorben
3 gram
Selain  waktu  kontak,  yang  mempengaruhi daya  jerap  ion  fosfat  yaitu  berat  adsorben.  Dari ketiga  gambar  tersebut  dapat  dilihat  bahwa semakin besar berat adsorben maka daya jerapnya
Gambar 5. Pengaruh Waktu Kontak Terhadap Daya Jerap Adsorben dengan Berat Adsorben 1 gram
Dari  ketiga  gambar  diatas  dapat  dilihat bahwa daya jerap fosfat terjadi peningkatan  yang signifikan  pada  menit  0-20  menit,  setelah  20 menit kemampuan bottom ash dalam mengadsorpsi fosfat tidak mengalami peningkatan  penjerapan  yang  signifikan.  Hal  ini disebabkan  oleh  pori-pori  adsorben  yang  sudah terisi penuh dengan ion fosfat atau adsorben sudah jenuh sehingga adsorben sudah tidak mampu lagi menjerap ion fosfat dalam jumlah banyak. Hal in juga  telah  dibuktikan  oleh  Sharma  et  al.,  (2019) yang menyatakan bahwa pada awal waktu kontak
semakin  kecil.  Hal  ini  disebabkan  terbentuknya gumpalan  yang  menyebabkan  menurunnya  luas permukaan secara keseluruhan [31].
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  massa optimum untuk menjerap  ion fosfat yaitu 1 gram dengan  daya  jerap  6,39  mg/g.  Hal  ini  juga  telah dibuktikan  oleh  (Man,  dkk.,  2012  ;  Charles  dan Odoemelam  ,2010)  yang  menyatakan  bahwa semakin  besar  massa  adsorben  maka  kapasitas atau daya jerapnya semakin kecil.
Dari  gambar  6  dan  7  dapat  dilihat  model isoterm  langmuir  dan  freundlich.  Model  isoterm yang  sesuai  dengan  data  hasil  penelitian  diuji dengan  analisis  regresi  linear  sederhana  yaitu dengan  melihat  data  nilai  koefisien  korelasinya (R 2 ). Jika nilai R 2 semakin mendekati 1 maka
6.29 6.59  6.73 6.35 6.69  6.74 6.39 6.75 6.8 K o n se n tr as i F o sf at Y a n g T e rj e ra p ( m g /l ) D a y a j e ra p ( m g /g ) D a y a j e ra p ( m g /g ) D a y a j e ra p ( m g /g ) 2.96 3.09 3.30 3.08 3.13 3.35 3.12 3.17 3.38 2.02  2.07 2.243 2.10  2.17 2.247 2.14 2.20 2.267
5.50 6.14 6.29 6.12 6.18 6.35 6.21 6.24 6.39
dapat  dikatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang semakin  besar  dan  keterkaitan  antar  variabel semakin  kuat  [13].  Nilai  regresi  linier  (R 2 )  dari persamaan  linier  grafik  isoterm  dapat  digunakan sebagai  parameter  penentuan  jenis  isoterm adsorpsi fosfat. Nilai R 2 pada grafik isoterm yang paling  mendekati  1,  menunjukkan  bahwa  pola adsorpsi mengikuti pola isoterm tersebut [14].
Isoterm Adsorpsi
zat-zat  pengotor  seperti  Fe,  Mg,  Ti,  dan  K  telah hilang. Kapasitas penjerapan tertinggi (6,29 mg/l) yaitu  pada  ukuran  partikel  110-140  mesh,  berat adsorben 1 gram pada waktu 20 menit.

## Daftar Pustaka
[1] A. Ahmad, M. Rafatullah, O.  Sulaiman, M.H. Ibrahim,  Y.Y.  Chii,  B.M.  Siddique,
Removal  of  Cu  (II)  and  Pb  (II)  ions from aqueous solutions by adsorption on 0.80
0.40 0.00
y = 0.0941x + 0.2657 R² = 0.9505 sawdust  of  Meranti  wood,  Desalination, 247, (2009) 636-646. [2] A.  Apriliani,  Pemanfaatan  Arang  Ampas
Tebu Sebagai Adsorben Ion Logam Cd, Cr, Cu,  dan  Pb  Dalam  Air  Limbah,  Skripsi,
Jurusan  Kimia,  Universitas  Islam  Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010. [3] A.  Sharma.  Z.  Syed,  U.  Brighu,  A.  B. Gupta, C. Ram, Adsorption of  textile 0.000 1.000 2.000 3.000 4.000 Ce

## Gambar 6. Grafik Isoterm Langmuir
1.20 y = 0.793x + 0.3615 R² = 0.9721 0.80
0.40 0.00 -0.20 0.00 0.20
0.40 0.60 0.80 Log Ce

## Gambar 7. Grafik Isoterm Freundlich
Berdasarkan nilai R 2 yang dapat dilihat pada hasil analisis, adsorpsi ion fosfat oleh bottom ash batubara  secara  matematis  sesuai  dengan  model isoterm Langmuir dan Freundlich. Namun nilai R 2 pada  isotherm  Freundlich  sebesar  0,9721  lebih tinggi daripada  isotherm Langmuir  yaitu 0,9505. Hal  ini  menunjukan  bahwa  proses  adsorpsi  ion fosfat  ke  permukaan bottom  ash batubara  yang lebih  dominan  terjadi  membentuk  lapisan monolayer. Hamdi dan Srasra (2012) menyatakan bahwa  adsorpsi  ion  fosfat  dengan  zeolit  sintetis mengikuti model isoterm  Freundlich  dan Langmuir [24].

## Kesimpulan
Adapun  kesimpulan  yang  didapatkan  yaitu struktur morfologi bottom ash sesudah diaktivasi dengan  NaOH  mempunyai  pori-pori  yang  lebih banyak daripada sebelum diaktivasi dikarenakan
wastewater  on  alkali-activated  sand,
Journal of Cleaner Production, 220, (2019) 23-32. [4] A. Muhmood, S. Wu, J. Lu, Z. Ajmal, H.
Luo,  R.  Dong,  Nutrient  recovery  from anaerobically  digested  chicken  slurry  via struvite:  Performance  optimization  and interactions  with  heavy  metals  and pathogens, Sci. Total Environ, 635 (2018)
1-9. [5] Ashadi,  Haryono,  Pranoto,  Aktivasi, Karakterisasi  dan  Aplikasi  Bagasse  Fly Ash Sebagai Adsorben Zat Warna Tekstil, Seminar  Nasional  Pendidikan  Sains, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. [6] D.  Bonenfant,  M.  Kharoune,  P.  Niquette,
M.  Mimeault,  R.  Hausler,  Advances  in principal factors  inﬂuencing  carbon dioxide  adsorption  on  zeolites,  Sci.
Technol. Adv Mater, 9 (2008) 013007.
[7] E.M. Seftel, R.G. Ciocarlan, Michielsen, V. Meynen, S. Mullens, P. Cool. Insights into  phosphate  adsorption  behavior  on structurally modiﬁed ZnAl layered double hydroxides,  Applied  Clay  Science  165,
(2018) 234–246.
[8] E.N. Peleka, P.P. Mavros, D.  Zamboulis, K.A.  Matis,  Removal  of  phosphates  from water  by  a  hybrid  flotation–membrane filtration  cell,  Desalination  198,  (2006)
198-207. [9] F.  Rosariawari,  Penurunan  Konsentrasi Limbah  Deterjen  Menggunakan  Furnace
Bottom  Ash  (FBA),  Jurnal  Rekaysa
Perencanaan 4(3), (2008).
[10] G. Jozefaciuk dan G. Bowanko, Effect Of Acid  And  Alkali  Treatments  On  Surface
Areas And Adsorption Energies  Of
C e/q e L og q e
Selected  Minerals,  Clays  and  Clay Minerals 50 (6), (2002) 771–783. [11] G. Nie, L. Wu, Y. Du, H. Wang, Y. Xu, Z. Ding,  Z.  Liu,  Efficient  removal  of phosphate by a millimeter-sized nanocomposite of titanium oxides encapsulated in positively charged polymer,  Chemical  Engineering  Journal (2018).
[12] H. C. Man, W. H. Chin, M. R. Zadeh, M. R.  M.  Yusof,  Adsorption  Potential  of Unmodified  Rice  Husk  For  Boron Removal, BioResources 7(3), 3810-3822.
[13] H.  Apriyanti,  I.  N.  Candra,  Elvinawati, Karakterisasi  Isoterm  Adsorpsi  Dari  Ion Logam  Besi  (Fe)  Pada  Tanah  Di  Kota Bengkulu,  ALOTROP,  Jurnal  Pendidikan dan Ilmu Kimia 2(1), (2018) 14–19.
[14] I. P. Lestari, Skripsi, Fakultas Matematika dan  Ilmu  Pengetahuan  Alam,  Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2015.
[15] J.  A.  Abudaia,  M.  O.  Sulyman,  K.  Y. Elazaby, S. M. Ben-Ali, Adsorption of  Pb (II)  dan  Cu  (II)  from  Aqueous  Solution onto  Activated  Carbon  Prepared  from Dates  Stones,  International  Journal  of Environmental  Science  and  Development 4(2), 2013.
[16] J.  V.  D.  Houwen,  E.  Valsami-Jones,  The application of calcium phosphate precipitation  chemistry  to  phosphorus recovery: the influence of organic ligands, Environ. Technol 22, (2001) 1325-1335.
[17] J. Acharya, J.N. Sahu, C.R. Mohanty, B.C. Meikap , Removal  of  lead(II)  from wastewater by activated carbon developed from  Tamarind  wood  by  zinc  chloride activation,  Chemical  Engineering  Journal 149, (2009) 249–262.
[18] Khairinal,  W.  Trisunaryanti,  Dealuminasi Zeolit  Alam  Wonosari  dengan  Perlakuan asam dan Proses Hidrotermal. Yogyakarta: Prosiding  Seminar  Nasional  Kimia  VIII, (2000).
[19] Kuntari,  N.  H.  Aprilita  dan  Suherman, Utilization  of  Coal  Bottom  Ash  a  Low- Cost Adsorbent for the Removal Acid Red 114 Dye, Eksakta: Jurnal Imu-Ilmu MIPA, ISSN: 1411-1047.
[20] L.  Kurniasari,  M.  Djaeni,  A.  Purbasari, Aktivasi  Zeolit  Alam  Sebagai  Adsorben Pada  Alat  Pengering  Bersuhu  Rendah, Reaktor 13 (3), (2011) 178-184.
[21] M.  Dakiky,  M.  Khamis,  A. Manassra,  M. Mer’eb, Selective adsorption of chromium(VI)  in  industrial  wastewater using low-cost abundantly available
adsorbents,  Advances  in  Environmental Research 6, (2002) 533-540.
[22] M.T.  Ghaneian,  G.  Ghanizadeh,  M.T.H. Alizadeh,  M.H.  Ehrampoush,  F.M.  Said, Equilibrium  and  kinetics  of  phosphorous adsorption  onto  bone  charcoal  from aqueous solution, Environ Technology 35,
(2014) 882-890.
[23] M. Usman, J.M. Byrne,  A. Chaudhary, S. Orsetti, K. Hanna, C. Ruby, A.  Kappler, S.B. Haderlein, Magnetite and Green Rust:
Synthesis,  Properties,  and  Environmental Applications of Mixed-Valent Iron Minerals, Chem. Rev 118(7), (2018) 3251- 3304.
[24] N.    Hamdi    dan     E.     Srasra, Removal of  phosphate  ions  from  aqueous  solution using Tunisian clays minerals  and synthetic  zeolite,  Journal  of  evironmental Sciences 24(4), (2012) 617–623.
[25] O.  Charles  .  I.  dan  S.  A.  Odoemelam, Studies  on  Adsorbent  Dosage,  Particle
Sizes and Ph Constraints on Biosorption of
Pb(II)  and  Cd(II)  Ions  from  Aqueous Solution Using Modified and Unmodified Crasstrotrea  Gasar  (Bivalve)  Biomass, International Archive of Applied Sciences and Technology 1(1), (2010) 62-68.
[26] S.  Atminingtyas,  W.  Oktiawan,  I.  W. Wardana, Pengaruh Konsentrasi Aktivator Naoh Dan Tinggi Kolom Pada Arang Aktif
Dari  Kulit  Pisang  Terhadap  Efektivitas
Penurunan  Logam  Berat  Tembaga  (Cu)
Dan  Seng  (Zn)  Limbah  Cair  Industri Elektroplating, Jurnal Teknik Lingkungan
5(1), (2016).
[27] S.  Karaa,  C.  Aydinera,  E.  Demirbasb,  M. Kobyaa,  N.  Dizgea,  Modeling  the  effects of adsorbent dose and particle size on the adsorption  of  reactive  textile  dyes  by  fly ash, Desalination 212, (2007) 282–293.
[28] S.  A.  Istighfarini,  S.  Daud,  Edward  HS, Pengaruh  Massa  dan  Ukuran  Partikel Adsorben Sabut Kelapa Terhadap Efisiensi Penyisihan  Fe  Pada  Air  Gambut,  Jom FTEKNIK 4(1), (2017).
[29] Sumarni,  N.  Hindryawati,  Alimuddin, Aktivasi  dan  Karakterisasi  Zeolit  Alam Menggunakan  NaOH,  Jurnal  Atomik  03
(2), (2018) 106-110. [30] Suyartono  dan  Husaini.  1991,  Tinjauan Terhadap Kegiatan Penelitian Karakterisasi  dan  Pemanfaatan  Zeolit Indonesia yang dilakukan PPTM Bandung Periode  1890-1991,  Bandung:  Buletin
PPTM. JPPSH.
[31] S. Waseem, M. I. Din, S. Nasir, A. Rasool, Evaluation of Acacia nilotica As A Non
Conventional  Low  Cost  Biosorbent  For The  Elimination  Of  Pb  (II)  And  Cd  (II) Ions  From  Aqueous  Solutions,  Arabian Journal of Chemistry VII (2012).
[32] Y.  B.  Onundi,  A.  A.  Mamun,  M.  F.  Al
Khatib,  Y.  M.  Ahmed,  Adsorption  of copper, nickel and lead ions from synthetic semiconductor  industrial  wastewater  by palm shell activated carbon, Int. J. Environ
Sci Tech 7 (4), (2010) 751-758.
[33] Y.Z.  Peng,  X.L.  Wang,  B.K.  Li,  Anoxic biological  phosphorus  uptake  and  the effect  of  excessive  aeration  on  biological phosphorus  removal  in  the  A 2 O  process, Desalination 189 (1-3), (2006) 155-164.